## Studi Pasta Semen Campuran Dengan Tanah Diatomae
Sri Hayati 1 Muttaqin 2 Taufiq 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
23 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
Email: srihayati.jts14@gmail.com

## Abstract
Diatomaceous  earth  is  included  in  nature  pozzolan.  Diatomaceous  earth  can  be  used  as  a  natural alternaltive material SCM (Suplementary Cementing Materials) because the main companent is silica. In this study the diatomaceous earth used to make cement mixture (blended cement) as a partial substitution of cement based on the percentage of diatomaceous earth which is 0%, 10%, 20%, 30% of the total weight of blended cement. Characteristics studied are the amount of water required to achieve normal consistency, flow values, initial and final time settings, flexural strength and compressive strength. For test of compressive strength and flexural strength make for prism test object 4 cm x 4 xm x 16 cm counted 20 specimen. Against the rest of the bending test is performed a compressive strength test. Tests were performed at 28 days of cement paste. Result of  research  of  diatomae  ground  chemical  properties  have  SiO2  content  58,87%.  The  value  of  compressive relative of cement paste  increase proportionally with the addition of diatomaceous earth content to cement.
Keywords: Blended cements, diatomaceous earth, flow test, setting time, normal consistency, cement paste, compressive strength, flexural strength

## Abstrak
Tanah diatomae termasuk ke dalam pozzolan alami. Tanah diatomae bisa digunakan sebagai salah satu material  alternatif  natural  SCM  (Suplementary  Cementing  Materials)  karena  komponen  utamanya  adalah silika.  Pada  penelitian  ini  tanah  diatomae  digunakan  untuk  membuat  semen  campuran  (blended  cement) sebagai  subtitusi sebagian semen berdasarkan presentase tanah diatomae  yaitu  adalah 0%, 10%, 20%, 30% dari  total  berat  blended  cement.  Karakterisitik  yang  dipelajari  adalah  jumlah  air  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  konsistensi  normal,  nilai  flow,  setting  time  awal  dan  akhir,  kuat  lentur  dan  kuat  tekan.  Untuk pengujian kuat tekan dan kuat lentur di buat benda uji prisma 4 cm x 4 xm x 16 cm sebanyak 20 benda uji. Terhadap sisa pengujian lentur dilakukan pengujian kuat tekan. Pengujian dilakukan pada umur pasta semen 28 hari. Hasil penelitian sifat kimia tanah diatomae memiliki kandungan SiO 2 58,87%. Hasil kuat tekan relatif meningkat seiring dengan penambahan kadar diatomae.
Kata kunci: semen campuran, tanah diatomae, flow test, setting time, konsistensi  normal, pasta semen, kuat tekan, kuat lentur

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan sumber  daya  mineral  dan  energi,  salah  satunya adalah  tanah  diatomae.  Berdasarkan  data  Dinas Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Aceh  2012 menyatakan bahwa di Provinsi Aceh, sebaran tanah diatomae  atau diatomite di  Kabupaten  Aceh  Besar cukup  tinggi  dengan  estimasi  40.353.700  ton, oleh Maulani[1].  Menurut  Khan[2]  secara  kimiawi, komposisi utama tanah diatomae berupa silika amorf yang kadarnya mencapai sekitar 55-70%, tergantung lingkungan  setempat.  Kadar  senyawa  silika  dalam tanah  diatomae  sangat  bervariasi,  demikian  juga strukturnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh asalnya. Tanah diatomae memiliki keunggulan berdaya serap tinggi, dapat diperbaharui, namun diperoleh dengan harga  yang  tidak  mahal  dan  bahan  dasar  yang
merupakan  sumber  daya  alam  yang  dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  tanah  diatomae sebagai  bahan  campuran  semen  untuk  mengurangi pemakaian sumber daya alam berbasis calcium , dan mengurangi  biaya  produksi  tanpa  mengurangi kualitasnya.  Penggunaan  tanah  diatomae  ini diharapkan  dapat  menghasilkan  pasta  semen  mutu normal  dengan  sifat  dan  karakteristik  teknik  yang mendekati pasta semen mutu normal dengan bahan dasar  semen  portland.  Tanah  diatomae  tersebut berfungsi  sebagai  pengganti  ( replacement )  semen dengan variasi tanah diatomae 0%, 10%, 20%, dan 30% berdasarkan perbandingan berat .
Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  kuat  lentur,  kuat  tekan, flow  test (kemampuan  penyebaran), setting  time (waktu
pengikatan)  pasta  semen  campuran  dengan  tanah diatomae.  Tanah  diatomae  yang  digunakan  adalah tanah  diatomae  alami  yang  diambil  langsung  dari Desa Beureunut Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar yang sudah mengalami proses kalsinasi (pengapuran) dengan cara dibakar pada suhu 500 ⸰ C selama 5 jam menggunakan dapur pembakaran batu bata.
Hasil penelitian dan perhitungan menunjukkan bahwa  jumlah  air  untuk  mencapai  konsistensi normal semakin meningkat seiring dengan penambahan kadar tanah diatomae. Waktu pengerasan  pasta  semen  semakin  cepat  seiring penambahan kadar tanah diatomae. Nilai kuat tekan pasta  semen  mengalami  penurunan  sebanding dengan  penambahan  kadar  tanah  diatomae..  Akan tetapi  penurunan  kuat  tekan  tidak  signifikan  untuk variasi  tanah  diatomae  10%.  Nilai  kuat  tekan  rata- rata adalah 56,52 MPa (tanah diatomae 0%); 55,70 MPa  (tanah  diatomae  10%);  53,94  MPa  (tanah diatomae  20  %)  dan  47,80  MPa  (tanah  diatomae 30%).  Sedangkan  nilai  kuat  lentur  mengalami penurunan  yang  cukup    besar  seiring  dengan penambahan kadar tanah diatomae. Nilai kuat lentur rata-rata adalah 3,63 MPa (tanah diatomae 0%); 2,53 MPa  (tanah  diatomae  10%);  1,47  MPa  (tanah diatomae  20%)  dan  1,15  MPa  (tanah  diatomae 30%).

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1  Pasta Semen
Pasta  semen  merupakan  bahan  utama  serta merupakan pengikat butir-butir agregat mutu massa yang  kuat  dan  padat.  Sifat  pengikatan  pasta  semen disebabkan oleh reaksi kimia antara semen dan air. Semen  jika  terkena  air  akan  bereaksi  membentuk suatu  bahan  yang  lengket  seperti  lem  ( bonding agent ),  akhirnya  mengeras.  Peristiwa  ini  disebut hidrasi.  Sifat  reaksi  dari  senyawa  di  atas  adalah bersifat  exotermis.  Sifat  ini  menandakan  panas dilepas  ketika  terjadi  pengikat  dan  pengerasan semen.  Jumlah  panas  yang  dilepas  oleh  semen adalah panas hidrasi. Semen dan air dikombinasikan dalam proporsi yang tertentu. Untuk semen Portland tipe I, bagian berat semen membutuhkan sekitar 0,25 bagian berat air untuk hidrasi menurut Murdock dan Brook[3].

## 2.2  Tanah Diatomae
Tanah tersebut berasal dari hasil endapan kulit atau  kerangka  mikroorganisme  yang  mengandung silika  seperti  alga  bersel  satu  yang  terakumulasi membentuk endapan di dasar laut, air tawar, danau, atau  di  payau.  dan  selama  berabad-abad  akan membentuk  lapisan  tebal  karena  kekuatan  bumi
(tenaga endogen). Tumpukan  ini akan terangkat ke atas  permukaan  laut.  Akhirnya  endapan  fosil  ini menjadi  batuan  yang  lembut  dan  berkapur  yang sekarang  disebut  sebagai  tanah  diatome.  Diatomae memiliki  sifat  porous,  permeabel,  ringan,  mudah pecah,  dan  abrasif,  densitas  ruah  0,5–1  ton/m 3 , porositas  <  90%,  dan  kandungan  cangkang  1,7–30 juta/cm 3 ,  dengan  ukuran  0,001–0,4  mm,  berwarna putih hihngga coklat tergantung kepada kontaminasinya. Seraca kimia komposisi utamanya adalah  silika,  tetapi  ada  unnsur  lainnya  seperti alumina, oksida besi, magnesium, sodium, potasium oksida, titanium oksoda, fosdat, dan kalsium oksida. Oleh  karena  itu  tanah  diatomae  ini  termasuk  ke dalam pozzolan alami.
Kirk  dan  Othmer[10]  menyatakan  silika sebagai  komponen  utama  tanah  diatomae  adalah amorf (SiO 2 nH 2 O), dimana atom-atom silikon dan oksigen  dalam  silika  tersusun  secara  tetrahedron mirip  dengan  silika  kristal  tetapi  jaringan  tersebut tidak  terulang  secara  periodik  dan  simetri  seperti halnya  dalam  kristal.  Tanah  diatomae  diketahui mengandung  zat-zat  organik  dan  oksida-oksida logam  yang  diduga  mengganggu  kemampuan adsorpsi  ion  logam.  Proses  pemanasan    akan menurunkan  kadar  zat-zat  organik  dan  oksida- oksida  logam  selain  SiO 2 sehingga  kadar  SiO 2 makin  dominan.  Kemampuan  adsorpsi  tanah diatomae  dipengaruhi  oleh  adanya  gugus  siloksan (Si-O-Si) dan gugus silanol (Si-OH).
Menurut  standar  ASTM  C  618-94a[11], pozzolan adalah bahan yang mempunyai silika atau silika alumina yang memiliki sedikit atau tidak ada sifat semen tetapi apabila dalam bentuk butiran yang halus dan dengan kehadiran kelembaban, bahan ini dapat  bereaksi  secara  kimia  dengan  Ca(OH) 2 pada suhu  biasa  untuk  membentuk  senyawa  bersifat semen.
Hasil pemeriksaan sifat kimia  yang dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Banda Aceh, menunjukkan tanah diatomae yang berasal dari Desa Beureunut Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar memiliki  kandungan  SiO 2 sebesar  58,87  %, CaO  sebesar  12,20%,  Fe 2 O 3 sebesar  2,25  %,  dan Al 2 O 3 sebesar  0,39  %.  Berat  jenis  tanah  diatomae sebesar  1,877.  Berat  volume  0,767  kg/liter  dan absorpsi sebesar 6,535%. Handayani[4].

## 2.3  Kuat Lentur Pasta Semen
Pengujian  kuat  lentur  terhadap  benda  uji prisma  40  x  40  x  160  mm 3 dilakukan  berdasarkan standar  EN  196-1[5].  Besarnya  kuat  lentur ditentukan dengan Persamaan 1 sebagai berikut:
R f = 𝑀 𝑚𝑎𝑥 𝑊 ...........................................................
1)
dimana:
Rf
= kuat lentur pasta semen (MPa);
Mmax  =Momen lentur maksimum (N.mm); dan W = Modulus penampang (mm 3 ).
Besarnya  momen  lentur  maksimum  dan modulus penampang disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Pengujian kuat lentur dan penentuan momen lentur maksimum dan luas penampang

## 2.4  Kuat Tekan Pasta Semen
Berdasarkan  standar  EN  196-1[5]  kuat  tekan pasta  semen  bisa  didapat  dengan  melakukan  uji tekan terhadap benda uji prisma 40 x 40 x 160 mm 3 setelah  pengujian  kuat  lentur.  Besarnya  kuat  tekan ditentukan dengan Persamaan 2 sebagai berikut:
𝑓𝑚 = 𝑃 𝐴 ................................................................   2)
dimana:
𝑓𝑚 = kuat tekan pasta semen (Mpa);
P    = beban tekan maksimum (N); dan A   = luas penampang benda uji (mm 2 ).

## 2.5  Kuat Tekan relatif Pasta Semen
Kekuatan  relatif  adalah  nilai  yang  dikoreksi dari  kekuatan  semen  campuran  dengan  tanah diatomae, dengan mempertimbangkan semen murni. Kuat tekan relatif dapat diketahui dengan Persamaan 3 sebagai berikut:

## 𝑅𝑆 = 𝑆𝑥100
𝐶 ........................................................   3)
dimana:
𝑅𝑆 = kuat tekan relatif pasta semen (Mpa);
S    = kuat tekan pasta semen campuran  (MPa); dan C = kandungan semen murni

## 2.6  Kebutuhan Air Pencampur Semen
Untuk  menentukan  kebutuhan  air  yang diinginkan maka mengacu pada peraturan yang telah disyaratkan  pada    EN  196-3[6]  dan  SNI  15-2049-
2004[7].  Kebutuhan  air  adalah  jumlah  air  yang dibutuhkan untuk menyiapkan pasta semen dengan konsistensi standar seperti yang dijelaskan pada EN 196-3[6]. Dengan melakukan pengujian konsistensi normal  menggunakan  alat  vicat.  Metode  ini digunakan  untuk  menentukan  kadar  air  yang dibutuhkan  pada  penyiapan  pasta  semen  untuk pengujian. Konsistensi normal pasta tercapai apabila batang  peluncur  menembus  sampai  batas  (10  +  1) mm  di  bawah  permukaan  pasta  dalam  waktu  30 detik  setelah  dilepaskan  SNI  15-2049-2004[7]. Persen konsistensi dinyatakan dalam kadar air pasta dan dihitung dengan Persamaan 4 sebagai berikut:
%W= 𝑊𝑎
𝑊𝑠 ..............................................................   4)
dimana:
W    = Kadar air pasta (%) Wa  = Berat air (gram) Ws  = Berat semen kering (gram)

## 2.7  Setting Time (Waktu Pengikatan)
Dan settting  time adalah  perubahan  pasta semen  dari    keadaan  fluida  ke  tahap  yang  kaku menurut Neville[8].
Selama proses pengerasan dari pasta ke massa yang keras seperti batu, semen mengalami dua tipe setting time:
1. Intial setting time
Berlangsung  saat  semen  mulai  menjadi  kaku setelah semen dicampur dengan air. Waktu ini ditentukan dalam jam atau menit, standar intial setting  time :  1-2  jam.  bila intial  setting  time kurang  dari  1  jam,  berarti  semen  portland tersebut kurang baik, karena cepat mengeras.
2. Final setting time Setelah intial setting  time , pasta semen  masih dalam keadaan keras dan makin menjadi kaku dan cukup kuat  menahan tekanan  yang  besar. Standar final  setting  time :  4-6  jam,  bila  final setting  time  kurang  dari  4  jam,  berarti  semen portland  tersebut  kurang  baik,  karena  cepat mengeras.

## 2.8  Flow Test Pasta Semen
Flow adalah kenaikan rata-rata yang dihasilkan dari  diameter  massa  pasta  semen,  dinyatakan sebagai  persentase  dari  diameter  dasar  asli. Pengujiannya  menggunakan  standar  ASTM  1437- 07[9].  Nilai  persentase flow di  dapat  dengan Persamaan 5 sebagai berikut:
Fv = (𝐷𝑎𝑣𝑔−𝐷𝑜) 𝐷𝑜 x 100 ..............................................   5)
dimana:
Fv    = Besar aliran pasta semen (%) D avg = Diameter rata-rata pasta semen (mm) D o = Diameter dasar ringmould (mm)

## 3.   Metode Penelitian

## 3.1   Rancangan Penelitian
Pada  penelitian  ini  benda  uji  yang  digunakan untuk  pengujian  kuat  lentur  dan  kuat  tekan berbentuk prisma 40 x 40 x 160 mm 3 EN 196-1 [5].
Pengujian ini di di uji pada umur 28 hari. Jumlah air yang  digunakan  pada  pasta  semen  mempunyai konsistensi sesuai dengan yang disyaratkan EN 196- 3[6]  dan  SNI  15-2049-2004[7].  Direncanakan variasi benda uji, yaitu dengan berat tanah diatomae sebesar 0%, 10%, 20%, 30% dari berat semen.

## 3.2   Prosedur Penelitian
Penelitian diawali dengan persiapan peralatan dan  material.  Kemudian  pemeriksaan  material terutama  tanah  diatomae  dilakukan  pemeriksaan kimia di Balai Riset dan Standarisasi Industri Banda Aceh.  Pemeriksaan  konsistensi  normal  dilakukan untuk menentukan jumlah air yang diperlukan untuk tiap variasi campuran semen. Konsistensi dinyatakan  dalam  bentuk  persentase.  Setelah kebutuhan  air  didapat  maka  adukan  pasta  semen sudah dapat dibuat untuk benda uji prisma 40 x 40 x 160  mm 3 dan  dicetak.  Benda  uji  dikeluarkan  dari cetakan setelah 24 jam. Kemudian segera dilakukan pengujian flow  test setelah  adukan  selesai,  dengan mencari  persentase  aliran  pasta  yang  mengalir  di atas meja getar. Di lanjutkan pengujian setting time dilakukan  untuk  mengetahui  waktu  ikat  awal  dan waktu ikat akhir. Pengujian konsistensi normal dan setting  time dilakukan  menggunakan  satu  set  alat vicat.
Pengujian kuat lentur dan kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari. Uji kuat lentur telah ditentukan pada peraturan EN 196-1[5] seperti pada Gambar 2 dan  uji  kuat tekan  dilakukan  terhadap  sisa  patahan dari  benda  uji  lentur  dengan  memberikan  lapisan plat  baja  dengan  ukuran  40  x  40  x  10  mm 2 yaitu seperti pada Gambar 3.
Gambar 2  Penentuan pembebanan kuat lentur Sumber: EN 196-1[5]
Gambar 3  Skema pembebanan uji kuat tekan Sumber: EN 196-1[5]
Data hasil pengujian kuat lentur dan kuat tekan yang  diperoleh  diolah  dan  dihitung  untuk mendapatkan  nilai  kekuatan  (MPa)  pada  masing- masing benda uji untuk mendapatkan nilai rata-rata pada  setiap  persentase  tanah  diatomae  pada  umur pengujian 28 hari. Nilai kuat  lentur dan kuat tekan pasta semen campuran dengan menggunakan tanah diatomae  sebagai  pengganti  sebagian  semen dihitung untuk membandingkan nilai kuat lentur dan kuat  tekannya  dengan  tanpa  menggunakan  tanah diatomae  dan  dibuat  sebuah  grafik  hubungan persentase dengan kekuatan yang di peroleh.
Pada  Gambar  4  disajikan  gambar  alat  vicat yang digunakan untuk pengujian konsistensi normal dan setting  time. Keterangan  pembacaan  dapat dilihat pada SNI 15-2049-2004[7].
Gambar 4  Alat vicat Sumber: SNI 15-2049-2004[7]

## 4.   Hasil dan Pembahasan

## 4.1   Hasil sifat fisis pasta semen
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  hasil  dari  pada pangujian sifat fisis pasta semen campuran dengan tanah  diatomae  yaitu  berupa  kebutuhan  air berdasarkan  konsistensi  normal,  waktu  pengikatan awal  dan  akhir  ( setting  time) serta  pengujian flow test. Kebutuhan air terus meningkat seiring dengan meningkatnya  jumlah  semen  yang  digantikan dengan  tanah  diatomae.  Hal  ini  dikarenakan  tanah
131 86.06 69.65 69.28 62.6 135 105 135 120 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 1 0 2 0 3 0 4 0 INI TI AL SETT ING TI M E (M ENI T) PERSENTASE DIATOMAE (%) S E T T I N G   T I M E
diatomae  memiliki  sifat  daya  serap  tinggi  dengan absorpsi mencapai 6,535%. (Gambar 5)

## Tabel 2 Sifat fisis pasta semen campuran
Persentase Diatomae Kebutuhan Air Setting Time (menit) Flow Test (%) (%) Awal  Akhir (%) Dia 0 24,63 86,06 135 35,83 Dia 10 26,22 69,65 105 34,46 Dia 20 29,32 69,28 135 33,78 Dia 30 32,43 62,6 120 32,64
Gambar 5  Grafik hubungan persentase jumlah air dengan presentase tanah diatomae
Gambar 6  Grafik hubungan waktu pengikatan awal dan akhir dengan presentase tanah diatomae
Waktu  pengikatan  awal  dan  akhir  dari  tiap variasi persentase tanah diatomae dapat dilihat pada Gambar  6  Berdasarkan  waktu  yang  diperoleh pengikatan awal mengalami penurunan waktu, yaitu semakin  banyak  semen  yang  digantikan  dengan tanah  diatomae  maka  semakin  cepat  waktu pengerasannya. Akan tetapi pada waktu pengikatan
akhir  waktu  pengerasannya  tidak  terus  turun berdasarkan  persentase  tanah  diatomae,  dimana pada  persentase  tanah  diatomae  20%  waktu pengikatan  akhir  kembali  naik  sama  dengan  nilai tanpa penggunaan tanah diatomae. Beberapa faktor yang  dapat  mempengaruhinya  yaitu  bisa  terdapat pada kualitas semen maupun suhu ruangan .
Kemampuan  aliran  dari  pasta  semen  dapat dilihat  dari  Gambar  7.  Dari  tersebut  dapat  dilihat bahwa  nilai  flow  semakin  menurun  seiring  dengan meningkatnya persentase tanah diatomae.

## Gambar 7  Grafik hubungan persentase aliran pasta
dengan presentase tanah diatomae

## 4.2   Hasil sifat mekanis
Dari Gambar 8 terlihat bahwa kuat lentur pasta semen  dari  benda  uji  prisma  menurun  sebanding dengan meningkatnya jumlah semen yang digantikan dengan tanah diatomae.
Dari Gambar 9 terlihat bahwa kuat tekan pasta semen  dari  benda  uji  kubus  dan  benda  uji  prisma
24.63 26.22 29.32 32.43 0 10 20 30 40 0 1 0 2 0 3 0 4 0 P ER SENTAS E A IR ( % ) PERSENTASE DIATOMAE (%) K E B U T U H A N  A I R   M E N U R U T K O N S I S T E N S I   N O R M A L 35.83 34.46 33.78 32.64 32 33 34 35 36 0 1 0 2 0 3 0 4 0 P ER SENTAS E A LI R AN P AS TA (% ) PERSENTASE DIATOMAE (%) F L O W   T E S T 3.63 2.53 1.47 1.15 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0 1 0 2 0 3 0 4 0 K UAT LE NTUR ( M P A) PERSENTASE DIATOMAE (%)

## G R A F I K   K U A T   L E N T U R
Gambar 8  Grafik hubungan kuat lentur pasta dengan presentase tanah diatomae
menurun  sebanding  dengan  meningkatnya  jumlah semen  yang  digantikan  dengan  tanah  diatomae. Untuk penggunaan 10% tanah diatomae penurunannya tidak signifikan. Besarnya persentase penurunan  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  akibat penggunaan  tanah  diatomae  diperlihatkan  pada Tabel  3  Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  untuk penggunaan  10%  dan  20%  tanah  diatomae penurunan  kuat  tekannya  tidak  signifikan.  Akan tetapi penurunan kuat lenturnya sangat signifikan .
Tabel  3  Persentase  penurunan  kuat  tekan  dan  kuat lentur pasta semen akibat penggunaan tanah diatomae
Besaran Persentase Diatomae Kekuatan (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Kuat tekan prisma EN 196-1 0 56,52 0 10 55,70 1,45 20 53,94 4,56 30 47,8 15,43 Kuat lentur 0 3,63 0 10 2,53 30,30 20 1,47 59,50 30 1,15 68,32
( RS)  menyajikan  kekuatan  semen  campuran tanah  diatome,  dinyatakan  atas  dasar  kandungan “semen  murni”  dan  bukan  berdasarkan  kandungan “semen murni + tanah diatomae”. Sebenarnya (RS) menunjukkan efek penambahan tanah diatome pada proses hidrasi dari semen. Nilai (RS) lebih besar dari kekuatan  semen  murni,  dan  menunjukkan  bahwa penambahan tanah diatomae mendukung hidrasi dan meningkatkan  perkembangan  kekuatan  semen
seperti yang terlihat pada Gambar 10.  Dari Tabel 4 ditampilkan  nilai  kuat  tekan  relatif  pasta  semen campuran dengan tanah diatomae. Nilai (RS) semen campuran  dengan  tanah  diatomae  memiliki  nilai kuat tekan  lebih  besar  dari  kekuatan  semen  murni, yaitu  terlihat  pada  benda  uji  prisma  seperti  pada tabel  berikut  kekuatan  terus  meningkat  seiring dengan penambahan kadar tanah diatomae.
Tabel  4  Rekapitulasi  kuat  tekan  relatif  benda  uji prisma Persentase Diatomae Kuat Tekan Rata-rata (Mpa) Kuat Tekan Raelatif (Mpa) 0 56,52 56,52 10 55,70 61,89 20 53,94 67,43 30 47,80 68,29

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  semen  campuran  dengan tanah  diatomae  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Tanah diatomae dari Desa Beureunut Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar bisa  digunakan  sebagai  salah  satu  material alternatif natural SCM.
2. Jumlah air untuk mencapai konsistensi normal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persentase tanah diatomae yang digunakan.  Pada  pengujian flow  test, nilai flow nya menurun seiring dengan meningkatnya  jumlah  tanah  diatomae  yang digunakan.
56.52
55.70
53.94 47.80 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 0 1 0 2 0 3 0 4 0 K UAT TEK AN (M P A) PERSENTASE DIATOMAE (%) G R A F I K   K U A T   T E K A N 56.52 61.89 67.43 68.29 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 0 1 0 2 0 3 0 4 0 K UAT TEK AN (M P A) PERSENTASE DIATOMAE (%) G R A F I K   K U A T   T E K A N   R E L A T I F
Gambar 9  Grafik hubungan kuat tekan pasta dengan presentase tanah diatomae
Gambar 10  Grafik kuat tekan relatif pasta semen campuran tanah diatomae
3. Waktu pengikatan awal semakin cepat seiring dengan peningkatan persentase tanah diatomae.  Tidak  demikian  halnya  dengan waktu  peningkatan  akhir,  dimana  pada penggunaan  tanah  diatomae  20  %  waktu pengikatannya  sama  dengan  pasta  semen normal.
4. Kuat  tekan  dan  kuat  lentur  semakin  menurun dengan meningkatnya persentase tanah diatomae.  Namun  demikian,  penurunan  kuat tekan  tidak  signifikan  untuk  persentase  tanah diatomae  10  %  dan  20  %.  Nilai  kuat  tekan dengan  tanah  diatomae  10  %  mendekati  nilai kuat tekan pasta semen normal.

## 5.2 Saran
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  berguna  baik dalam  pengembangan  keilmuan  maupun  untuk digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  sebagai salah  satu  material  alternatif  sebagai  pengganti sebagian semen untuk meminimalisir beban polutan lingkungan  dan  pemanasan  global  serta  biaya produksi semen yang lebih murah. Disarankan untuk menggunakan  kadar  tanah  diatomae  sebesar  10% dalam memproduksi semen campuran.
Penelitian  pemakaian  tanah  diatomae  sebagai substitusi  semen  untuk  produksi  semen  normal  ini diharapkan  dapat  dilanjutkan  oleh  para  peneliti lainnya dengan melihat struktur mikro pasta semen yang dihasilkan dan melakukan pengujian XRD dan XRF.

## 6. Daftar Kepustakaan
[1] Maulani, E., 2015. Pemakaian Tanah Diatomae sebagai  Subtitusi  Semen  dan  Aditif  untuk Produksi  Beton  Normal. Magister  Teknik Sipil, Banda Aceh, FT-MTS Unsyiah
[2] Khan., 1980. Pesticides in the Soil Environment. Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Co.
[3] Murdock, L.J., dan Brook, K.M., 2003, Bahan dan  Praktek  Beton,  Jakarta:  Cetakan  Ketiga, Erlangga
[4] Handayani,  S.,  2018.    Aplikasi  Tanah Diatomae seagai Substitusi Semen dan Bahan Tambah  Terhadap  Sifat  Mekanis  Beton Normal.  Magister  Teknik  Sipil,  Banda  Aceh, FT-MTS Unsyiah
[5] EN 196-1 : 1995, Methods of Testing Cement – Part 1 : Determination of Strength. European Committee for Standardization (CEN)
[6] EN 196-3 : 1995, Methods of Testing Cement
–  Part  1  :  etermination  of  Setting  Time  and Soundness. European Committee for
Standardization (CEN)
[7] SNI  15-2049-2004,    Semen  Portland.  Badan Standardisasi Nasional ICS 91.100.10
[8] Neville,  A.M.,  1963,  Properties  of  Concrete. Britain, Prentice Hall.
[9] ASTM C 1473-07,2007. Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar.
[10] Kirk  dan  Othmer.,  1979.  Encyclopedia  of Chemical  Technology.  fifth  edition,  John Wiley and Sons, New York
[11] ASTM  C  618-94a,  ASTM  C  618-94a,  1993, Standard  specification  for  fly  ash  and  raw calcined natural pozzolan for use as a mineral admixture in portland cement concrete. Annual Book  of  ASTM  Standards.  Vol.  04.02. American  Society  for  Testing  and  materials, Philadelphia, USA